CELEX: 32006L0002
Language: mt
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Direttiva tal-Kummissjoni 2006/2/KE tas- 6 ta' Jannar 2006 li temenda, għall-finijiet ta' l–adattazzjoni tagħha għall-progress tekniku, l-Anness II tad-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti metodi għall-analiżi kwantitattiva ta' taħlitiet ta' żewġ fibri tat-tessut Test b'rilevanza għaż-ŻEE

538                MT              Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                         5.12.2008

32006L0002

L 5/10                         IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TA’ L-UNJONI EWROPEA                              10.1.2006

                         DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2006/2/KE

                                          tas-6 ta’ Jannar 2006

    li temenda, għall-finijiet ta’ l–adattazzjoni tagħha għall-progress tekniku, l-Anness II
    tad-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti metodi għall-
                   analiżi kwantitattiva ta’ taħlitiet ta’ żewġ fibri tat-tessut

                                     (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Diċembru 1996 dwar ċerti metodi għall-analiżi kwantitattiva ta’ taħlitiet ta’ żewġ fibri tat-
tessut1, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(2) tagħha,

Billi:

(1)      Id-Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996
         dwar ismijiet ta’ tessuti2 titlob l-ittikkettjar biex jindika l-kompożizzjoni tal-fibra tal-
         prodotti ta’ tessuti, b’verifiki li qed jitwettqu permezz ta’ analiżi dwar il-konformità ta
         dawn il-prodotti ma’ indikazzjonijiet mogħtija fuq it-tikketta

(2)      Il-metodi uniformi għall-analiżi kwantitattivi ta’ taħlitiet ta’ żewġ fibri tat-tessut huma
         stipulati fid-Direttiva 96/73/KE

(3)      Fuq il-bażi ta’ sejbiet ta’ dan l-aħħar minn grupp ta’ ħidma tekniku, id-Direttiva
         96/74/KE ġiet adattata għall-progress tekniku, permezz taż-żieda tal-fibri tal-
         polylactide u l-elastomultieseter mal-lista ta’ fibri stipulata fl-Annessi I u II tad-
         Direttiva

(4)      Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu ddefiniti metodi uniformi ta’ ttestjar għall-polylactide
         u l-elastomultiester

(5)      Id-Direttiva 96/73/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif xieraq

1
         ĠU L 32, 3.2.1997, p. 1 Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284,
         31.10.2003, p. 1).
2
         ĠU L 32, 3.2.1997, p. 38. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/34/KE.
 ---pagebreak--- 5.12.2008          MT            Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                     539

(6)    Il-miżuri stipulati f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għad-Direttivi
       relatati ma' l-Ismijiet ta' Tessuti u l-Ittikkettjar,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

                                              Artikolu 1

L-Anness II tad-Direttiva 96/73/KE hija emendata skond l-Anness ta' din id-Direttiva

                                              Artikolu 2

1.          L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
            dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa
            mhux aktar tard mis-6 ta’ Jannar 2007. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw
            lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn
            dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

            Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jkollhom referenza
            għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażżjoni tal-
            pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif
            għandha ssir tali referenza.

2.          L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
            dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn
            din id-Direttiva.

                                              Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha
f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

                                              Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 6 ta’ Jannar 2006.

Għall-Kummissjoni
Gunter VERHEUGEN

Viċi President
 ---pagebreak--- 540              MT                Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                         5.12.2008

                                                 ANNESS

Il-Kapitolu 2 ta’ l-Anness II tad-Direttiva 96/73/KE huwa emendat kif ġej:

(1)      Il-metodi speċjali – It-Tabella Sommarja qed tinbidel b’dan li ġej:

         “2.    METODI SPEĊJALI – TABELLA SOMMARJA

  Metodi                           Qasam ta’ applikazzjoni                                  Reaġent

Nru 1           Aċetat                                  Ċerti fibri oħra             Acetone

Nru 2           Ċerti fibri ta’ proteini                Ċerti fibri oħra             Hypochlorite

Nru 3           Viskuż, kupru jew ċerti tipi ta’ Qoton                               Aċidu formiku         u
                modal                                                                klorur taż-żingu

Nru 4                                                   Ċerti fibri oħra             Aċidu formiku, 80%
                Poliamid jew najlon                                                  m/m

Nru 5           Aċetat                                  Triaċetat                    L-alkol tal-benżil

Nru 6           Triaċetat jew polylactide               Ċerti fibri oħra             Dichloromethane

Nru 7           Ċerti fibri ċellulożi                   Poliester        jew Aċidu sulforiku, 75%
                                                        elastomultiester     m/m

Nru 8           Akriliċi, ċerti modakriliċi jew Ċerti fibri oħra                     Dimethylformamide
                ċerti klorofibri

Nru 9           Ċerti klorofibri                        Ċerti fibri oħra             Disulfid          tal-
                                                                                     karbonju/acetone,
                                                                                     55.5/44.5 v/v

Nru 10          Aċetat                                  Ċerti klorofibri             Aċidu aċetiku glaċjali

Nru 11          Ħarir                                   Suf jew xagħar               Aċidu sulforiku, 75%
                                                                                     m/m

Nru 12          Ġuta                                    Ċerti fibri       ta’    l- Metodu bil-kontenut
                                                        annimali                    ta’ nitroġenu

Nru 13          Polipropelin                            Ċerti fibri oħra             Xylene

Nru 14          Ċerti fibri oħra                        Klorofibri
                                                                                     Metodu ta’ l-aċidu
                                                        (omopolimeri            tal- sulfuriku kkonċentrat
                                                        klorur tal-vinyl)
 ---pagebreak--- 5.12.2008           MT             Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                        541

Nru 15             Klorofibri, ċerti modacrylics, Ċerti fibri oħra             Cyclohexanone”
                   ċerti elastani, aċetati, triaċetati

(2)      Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 1 qed jinbidel b'dan li ġej:

            “2 suf (1), xagħar ta' l-annimali (2 u 3), ħarir (4) qoton (5), għażel (7) qanneb veru
            (8), ġuta (9) manilla (10), alfa (11), kajjar (12), ġummar (13), rami (14) sisal (15),
            kupru (21), modal (22), proteina (23), viskuż (25), akriliku (26), poliamid jew najlon
            (30), poliester (31) u elastomultiester (45)”.

(3)      Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 2 qed jinbidel b'dan li ġej:

            “2. qoton (5), kupru (21) viskuż (25), akriliku (26), klorofibri (27) poliamid jew
            najlon (30), poliester (31), polipropilene (33), elastane (39), fibra tal-ħġieġ (40) u
            elastomultiester (45) ".

(4)      Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 4 qed jinbidel b'dan li ġej:

            “2; suf (1), xagħar ta’ l-annimali (2 u 3) qoton (5), kupru (21), modal (22) viskuż
            (25), akriliku (26), klorofibri (27), poliester (31), polipropilene (33) fibra tal-ħġieġ
            (40) u elastomultiester (45)”.

(5)      Il-metodu Nru 6 huwa emendat kif ġej:

a) Il-punti 1, 2 tal-metodu Nru 6 qed jinbidlu b'dan li ġej:

            “1.    QASAM TA’ APPLIKAZZJONI

            Dan il-metodu huwa applikabbli, wara t-tneħħija ta’ materja mhux fibruża, għal
            taħlitiet ta’ żewġ fibri ta’:

            1. triaċetat (24) jew polilactide (33a)

            ma’

            “2. suf (1), xagħar ta’ l-annimali (2 u 3) ħarir (4), qoton (5), kupru (21) modal (22),
            viskuż (25), akriliku (26), poliamid jew najlon (30), poliester (31), fibra tal-ħġieġ
            (40) u elastomultiester (45).

            Nota

            Il-fibri tat-triaċetat li jkunu għaddew minn fażi finali li twassal għall-idrolisi parzjali
            ma jibqgħux idubu għall-kollox fir-reaġent. F’każijiet bħal dawn, il-metodu mhuwiex
            applikabbli”.

            “2. IL-PRINĊIPJU
            Il-fibri tat-triaċetat jew tal-polylactide jiddewbu minn piż xott magħruf tat-taħlita,
            bid-dichloromethane. Il-fdal jinġabar, jinħasel, jitnixxef u jintiżen; Il-piż tiegħu, li
 ---pagebreak--- 542               MT             Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                5.12.2008

         jkun korrett jekk meħtieġ, huwa mfisser bħala perċentwali tal-piż xott tat-taħlita. Il-
         perċentwali tat-triaċitat jew tal-polylactide niexef jinstab bid-differenza”.
b) Il-punt 5 qed jinbidel b’dan li ġej:

         “5. IL-KALKOLU U T-TIFSIRA TAR-RIŻULTATI

         Ikkalkula r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ ‘d’ huwa ta’
         1.00, għajr fil-każ tal-poliester u l-elastomultiester, li għalihom il-valur ta’ ‘d’ huwa
         ta’ 1.01”.

(6)    Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 7 qed jinbidel b'dan li ġej:

         “2. Poliester (31) u elastomultiester (45)".

(7)    Il-metodu Nru 8 huwa emendat kif ġej:

a)     Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:

         “2. suf (1), xagħar ta’ l-annimali (2 u 3) ħarir (4), qoton (5), kupru (21) modal (22),
         viskuż (25), poliamid jew najlon (30), poliester (31), u elastomultiester (45).”

       b)        Il-punt 5 qed jinbidel b’dan li ġej:

         “5.     IL-KALKOLU U T-TIFSIRA TAR-RIŻULTATI

         Ikkalkula r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ ‘d’ huwa ta’
         1,00 għajr fil-każijiet li ġejjin:

         suf                    1,01

         qoton                  1,01

         kupru                  1,01

         modal                            1,01

         poliester              1,01

         elastomultiester       1,01”

(8)    Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 9 qed jinbidel b'dan li ġej:

         “2. suf (1), xagħar ta’ l-annimali (2 u 3) ħarir (4), qoton (5), kupru (21) modal (22),
         viskuż (25), akriliku (26), poliamid jew najlon (30), poliester (31), fibra tal-ħġieġ
         (40) u elastomultiester (45)”.

(9)    Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 13 qed jinbidel b'dan li ġej:

         “2. suf (1), xagħar ta’ l-annimali (2 u 3) ħarir (4), qoton (5), aċetat (19) kupru (21),
         modal (22), triaċetat (24), viskuż (25), akrilik (26), poliamid jew najlon (30),
         poliester (31), fibra tal-ħġieġ (40) u elastomultiester (45)”.
 ---pagebreak--- 5.12.2008          MT            Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea                    543

(10)    Il-punt 1.2 tal-metodu N° 14 qed jinbidel b'dan li ġej:

            “2. qoton (5), aċetat (19) kupru (21), modal (22), triaċetat (24), viskuż (25), ċerti
            akriliċi (26), ċerti modakriliċi (29), poliamid jew najlon (30), poliester (31) u
            elastomultiester (45)”.